ErstairunG;skui've!"i eini2;er Silikatschmelzen. 



599 



Reihe; die Trennung ist vielmehr eine schlierenartige und 

 entspricht dem Falle Ä 1 7. der von R. Freis aufgestellten 

 Differentiationstabelle. 



Die Schmelzpunktsbestimmungen ergaben folgendes 

 Resultat (Fig. 5): 



Die Schmelzpunkte der Krystallisationsprodukte ebenso 

 wie die der Gläser liegen im ersten Falle um zirka 80°, im 



1300 - 



•, 



- 







^---,_ 



- - 



1 













'n^ 





















1250 - 



- 



^\ 



— ---, 



■\-— 























' l^^ 



""----.__ 











\ 



^„^^^ 



-— — 





\ ^ 



~ ■•-- 



1200- 



. 



"^^-\ 











-___ 



i^^^ 





im - 



- 





















1100 - 























1050 - 





l 



■ 



^^^ 







/ 

 / 













! 

 i 





1 







m 

 



90 

 10 



JO 

 30 



60 



60 



30 

 10 



20 

 80 



M 

 90 



_0_ 

 100 



Fig. 5. 

 Erweichungspunkte des Glases (Tj, To). 

 Erstarrungspunkte (T^, T^). 

 Schmelzpunkte der Krystallisationsprodukte (A^, A2). 



zweiten Falle noch um zirka 60° höher als dieselben Punkte 

 der vorigen Reihe. Die Kurven der Punkte A^ und A^ verlaufen 

 ähnlich wie bei natürlichem Labrador und Diopsid. 



Eine Erniedrigung unter den Schmelzpunkt der niedriger 

 schmelzenden Komponente hat diesmal nicht stattgefunden; die 

 Schmelzpunktserniedrigung ist nur eine einseitige. 



Was die Kurve der amorphen Phasen betrifft, so ver- 

 läuft dieselbe viel unregelmäßiger. Den tiefsten Schmelzpunkt 



Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXVII. Bd., Abt. I. 



42 



